कार्बाइड-व्युत्पन्न कार्बन

करबैड -व्युत्पन्न कार्बन (सीडीसी), जिसे ट्यूनेबल नैनोपोरस कार्बन के रूप में भी जाना जाता है, कार्बाइड अग्रदूतों से प्राप्त कार्बन सामग्री के लिए सामान्य शब्द है, जैसे कि बाइनरी (जैसे SiC, TiC), या टर्नरी कार्बाइड, जिसे MAX चरणों (जैसे, Ti) के रूप में भी जाना जाता है।2एएलसी, टीआई3सिक2).   सीडीसी को पॉलिमर-व्युत्पन्न सिरेमिक जैसे सी-ओ-सी या टीआई-सी, और कार्बोनिट्राइड्स, जैसे सी-एन-सी से भी प्राप्त किया गया है।   सीडीसी विभिन्न संरचनाओं में हो सकते हैं, अनाकार से लेकर क्रिस्टलीय कार्बन तक, एसपी से2- एसपी को3-बंधित, और अत्यधिक छिद्रपूर्ण से पूर्णतः सघन तक। दूसरों के अलावा, निम्नलिखित कार्बन संरचनाएं कार्बाइड अग्रदूतों से प्राप्त की गई हैं: माइक्रोपोरस सामग्री | सूक्ष्म- और मेसोपोरस सामग्री कार्बन, अनाकार कार्बन, कार्बन नैनोट्यूब, प्याज जैसा कार्बन, नैनोडायमंड, ग्राफीन और ग्रेफाइट। कार्बन सामग्रियों के बीच, माइक्रोपोरस सीडीसी सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए विशिष्ट सतह क्षेत्रों (3000 मीटर से अधिक तक) का प्रदर्शन करते हैं2/g). अग्रदूत के प्रकार और सीडीसी संश्लेषण स्थितियों को अलग करके, नियंत्रणीय औसत छिद्र आकार और छिद्र आकार वितरण के साथ माइक्रोपोरस और मेसोपोरस संरचनाओं का उत्पादन किया जा सकता है। अग्रदूत और संश्लेषण स्थितियों के आधार पर, औसत छिद्र आकार नियंत्रण उप-एंगस्ट्रॉम सटीकता पर लागू किया जा सकता है। छिद्रों के आकार और आकार को सटीक रूप से समायोजित करने की यह क्षमता सीडीसी को तरल पदार्थ और गैसों (जैसे, हाइड्रोजन, मीथेन, सीओ) के चयनात्मक सोखने और भंडारण के लिए आकर्षक बनाती है।2) और उच्च विद्युत चालकता और विद्युत रासायनिक स्थिरता इन संरचनाओं को विद्युत ऊर्जा भंडारण और कैपेसिटिव जल विलवणीकरण में प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति देती है।

इतिहास
SiCl का उत्पादन4 सिलिकन कार्बाइड  के साथ क्लोरीन गैस की उच्च तापमान प्रतिक्रिया द्वारा पहली बार 1918 में ओटिस हचिन्स द्वारा पेटेंट कराया गया था। 1956 में उच्च पैदावार के लिए इस प्रक्रिया को और अधिक अनुकूलित किया गया। ठोस झरझरा कार्बन उत्पाद को शुरू में अपशिष्ट उपोत्पाद के रूप में माना जाता था जब तक कि इसके गुणों और संभावित अनुप्रयोगों की 1959 में वाल्टर मोहन द्वारा अधिक विस्तार से जांच नहीं की गई थी। 1960-1980 के दशक में ज्यादातर रूसी वैज्ञानिकों द्वारा हैलोजन उपचार के माध्यम से सीडीसी के संश्लेषण पर शोध किया गया था,  जबकि 1990 के दशक में सीडीसी प्राप्त करने के वैकल्पिक मार्ग के रूप में हाइड्रोथर्मल उपचार की खोज की गई थी। हाल ही में, अनुसंधान गतिविधियाँ अनुकूलित सीडीसी संश्लेषण और नैनोइंजीनियर्ड सीडीसी अग्रदूतों पर केंद्रित हुई हैं।

नामपद्धति
ऐतिहासिक रूप से, सीडीसी के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे खनिज कार्बन या नैनोपोरस कार्बन। बाद में, यूरी गोगोत्सी द्वारा एक अधिक पर्याप्त नामकरण प्रस्तुत किया गया अपनाया गया जो स्पष्ट रूप से अग्रदूत को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, सिलिकॉन कार्बाइड से प्राप्त सीडीसी को SiC-CDC, Si-CDC, या SiCDC कहा गया है। हाल ही में, अग्रदूत की रासायनिक संरचना (उदाहरण के लिए, बी) को प्रतिबिंबित करने के लिए एक एकीकृत अग्रदूत-सीडीसी-नामकरण का पालन करने की सिफारिश की गई थी4सी-सीडीसी, आप3सिक2- सीडीसी, डब्ल्यू2सी-सीडीसी)।

संश्लेषण
सीडीसी को कई रासायनिक और भौतिक संश्लेषण विधियों का उपयोग करके संश्लेषित किया गया है। आमतौर पर, शुष्क क्लोरीन उपचार का उपयोग कार्बाइड अग्रदूत जाली से चुनिंदा धातु या मेटलॉइड परमाणुओं को निकालने के लिए किया जाता है। क्लोरीन उपचार शब्द को क्लोरीनीकरण प्रतिक्रिया से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि क्लोरीनयुक्त उत्पाद, धातु क्लोराइड, त्याग दिया गया उपोत्पाद है और कार्बन स्वयं काफी हद तक अप्रयुक्त रहता है। यह विधि एस्टोनिया और कार्बन-यूक्रेन में स्केलेटन द्वारा सीडीसी के व्यावसायिक उत्पादन के लिए लागू की गई है। हाइड्रोथर्मल नक़्क़ाशी का उपयोग SiC-CDC के संश्लेषण के लिए भी किया गया है जिससे छिद्रपूर्ण कार्बन फिल्मों और नैनोडायमंड संश्लेषण के लिए एक मार्ग प्राप्त हुआ।

क्लोरीन उपचार
झरझरा कार्बाइड-व्युत्पन्न कार्बन के उत्पादन की सबसे आम विधि में हैलोजन, आमतौर पर क्लोरीन गैस के साथ उच्च तापमान की नक़्क़ाशी शामिल है। निम्नलिखित सामान्य समीकरण क्लोरीन गैस (एम: सी, टीआई, वी) के साथ धातु कार्बाइड की प्रतिक्रिया का वर्णन करता है; इसी तरह के समीकरण अन्य सीडीसी अग्रदूतों के लिए लिखे जा सकते हैं:


 * एमसी (ठोस) + 2 सीएल2 (गैस) → एमसीएल4(गैस) + सी (ठोस)

200 और 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर हैलोजन उपचार से पूर्ववर्ती के आधार पर 50 और ~80 वोल्ट% के बीच छिद्र के साथ अधिकतर अव्यवस्थित छिद्रपूर्ण कार्बन उत्पन्न होते दिखाया गया है। 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से ग्रेफाइटिक कार्बन होता है और ग्रेफाइटाइजेशन के कारण सामग्री में सिकुड़न देखी जाती है। ठोस कार्बन उत्पाद चरण की रैखिक वृद्धि दर एक प्रतिक्रिया-संचालित गतिज तंत्र का सुझाव देती है, लेकिन मोटी फिल्मों या बड़े कणों के लिए गतिकी प्रसार-सीमित हो जाती है। एक उच्च द्रव्यमान परिवहन स्थिति (उच्च गैस प्रवाह दर) क्लोराइड को हटाने की सुविधा प्रदान करती है और प्रतिक्रिया संतुलन को सीडीसी उत्पाद की ओर स्थानांतरित कर देती है। SiC, TiC, B सहित विभिन्न कार्बाइड अग्रदूतों से CDC संश्लेषण के लिए क्लोरीन उपचार को सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है।4सी, बीएसी2, सीएसी2, करोड़3C2, फ़े3सी, सोम2पूछा4C3, नायब2सी, सीनियर सी2, वह2सी, वीसी, डब्ल्यूसी, डब्ल्यू2C, ZrC, टर्नरी कार्बाइड जैसे Ti2एएलसी, टीआई3AlC2, और टीआई3सिक2, और कार्बोनिट्राइड्स जैसे Ti2AlC0.5N0.5.

अधिकांश उत्पादित सीडीसी कार्बाइड अग्रदूत और संश्लेषण स्थितियों से प्रभावित विशिष्ट वितरण के साथ माइक्रोपोर (<2 एनएम) और मेसोपोर (2 और 50 एनएम के बीच) की व्यापकता प्रदर्शित करते हैं। टेम्प्लेटिंग विधि के साथ या उसके बिना पॉलिमर-व्युत्पन्न सिरेमिक का उपयोग करके पदानुक्रमित सरंध्रता प्राप्त की जा सकती है। टेम्प्लेटिंग से माइक्रोप्रोर्स के अव्यवस्थित नेटवर्क के अलावा मेसोपोर्स की एक क्रमबद्ध सरणी उत्पन्न होती है। यह दिखाया गया है कि कार्बाइड की प्रारंभिक क्रिस्टल संरचना सीडीसी सरंध्रता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है, खासकर कम तापमान वाले क्लोरीन उपचार के लिए। सामान्य तौर पर, जाली में कार्बन परमाणुओं के बीच एक बड़ी दूरी औसत छिद्र व्यास में वृद्धि के साथ संबंधित होती है। जैसे-जैसे संश्लेषण तापमान बढ़ता है, औसत छिद्र व्यास बढ़ता है, जबकि छिद्र आकार का वितरण व्यापक हो जाता है। हालाँकि, कार्बाइड अग्रदूत का समग्र आकार और आकार काफी हद तक बनाए रखा जाता है और सीडीसी गठन को आमतौर पर एक अनुरूप प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है।

वैक्यूम अपघटन
कार्बाइड से धातु या मेटलॉइड परमाणुओं को वैक्यूम के तहत उच्च तापमान (आमतौर पर 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर) पर चुनिंदा रूप से निकाला जा सकता है। अंतर्निहित तंत्र कार्बाइड का असंगत अपघटन है, जो संबंधित कार्बाइड धातुओं की तुलना में कार्बन के उच्च पिघलने बिंदु का उपयोग करता है जो पिघल जाता है और अंततः वाष्पित हो जाता है, जिससे कार्बन पीछे रह जाता है।

हैलोजन उपचार की तरह, वैक्यूम अपघटन एक अनुरूप प्रक्रिया है। उच्च तापमान के परिणामस्वरूप परिणामी कार्बन संरचनाएं अधिक व्यवस्थित होती हैं, और कार्बन नैनोट्यूब और ग्राफीन प्राप्त किए जा सकते हैं। विशेष रूप से, SiC के वैक्यूम अपघटन के लिए उच्च ट्यूब घनत्व की लंबवत रूप से संरेखित कार्बन नैनोट्यूब फिल्मों की सूचना दी गई है। उच्च ट्यूब घनत्व एक उच्च लोचदार मापांक और उच्च बकलिंग प्रतिरोध में तब्दील हो जाता है जो यांत्रिक और ट्राइबोलॉजिकल अनुप्रयोगों के लिए विशेष रुचि रखता है।

जबकि कार्बन नैनोट्यूब का निर्माण तब होता है जब ट्रेस ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद होती है, बहुत उच्च वैक्यूम स्थितियां (लगभग 10−8–10−10torr) के परिणामस्वरूप ग्राफीन शीट का निर्माण होता है। यदि स्थितियाँ बनी रहती हैं, तो ग्राफीन थोक ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। विशेष रूप से, 1200-1500 डिग्री सेल्सियस पर सिलिकॉन कार्बाइड एकल क्रिस्टल (वेफर्स) को वैक्यूम एनीलिंग करके, धातु/मेटलॉइड परमाणुओं को चुनिंदा रूप से हटा दिया जाता है और 1-3 परत ग्राफीन (उपचार के समय के आधार पर) की एक परत बनाई जाती है, जो सिलिकॉन कार्बाइड की 3 परतों के ग्राफीन के एक मोनोलेयर में अनुरूप परिवर्तन से गुजरती है। इसके अलावा, ग्राफीन का निर्माण 6H-SiC क्रिस्टल के सी-फेस पर प्राथमिकता से होता है, जबकि नैनोट्यूब विकास SiC के सी-फेस पर पसंदीदा होता है।

हाइड्रोथर्मल अपघटन
उच्च तापमान (300-1000 डिग्री सेल्सियस) और दबाव (2-200 एमपीए) पर कार्बाइड से धातु परमाणुओं को हटाने की सूचना मिली है। धातु कार्बाइड और पानी के बीच निम्नलिखित प्रतिक्रियाएँ संभव हैं:


 * $x/2$ MC + x H2ओ → एम$x/2$Ox + $x/2$ सीएच4
 * एमसी + (x+1) H2ओ → मोx + CO + (x+1) H2
 * एमसी + (x+2) H2ओ → मोx + सीओ2 + (x+2) H2
 * एमसी + एक्स एच2ओ → मोx + सी + एक्स एच2

केवल अंतिम प्रतिक्रिया से ही ठोस कार्बन प्राप्त होता है। कार्बन युक्त गैसों की उपज दबाव के साथ बढ़ती है (ठोस कार्बन की उपज घटती है) और तापमान के साथ घटती है (कार्बन की उपज बढ़ती है)। प्रयोग करने योग्य झरझरा कार्बन सामग्री का उत्पादन करने की क्षमता गठित धातु ऑक्साइड (जैसे SiO) की घुलनशीलता पर निर्भर है2) सुपरक्रिटिकल पानी में। SiC, TiC, WC, TaC और NbC के लिए हाइड्रोथर्मल कार्बन निर्माण की सूचना दी गई है। धातु ऑक्साइड की अघुलनशीलता, उदाहरण के लिए TiO2, कुछ धातु कार्बाइड (उदाहरण के लिए, Ti.) के लिए एक महत्वपूर्ण जटिलता है3सिक2).

अनुप्रयोग
कार्बाइड-व्युत्पन्न कार्बन का एक अनुप्रयोग इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रोड में सक्रिय सामग्री के रूप में होता है जिसे आमतौर पर सुपरकैपेसिटर या अल्ट्राकैपेसिटर के रूप में जाना जाता है। यह उच्च सतह क्षेत्र के साथ संयुक्त उनकी अच्छी विद्युत चालकता से प्रेरित है, बड़ी माइक्रोपोर मात्रा, और छिद्र आकार नियंत्रण जो झरझरा कार्बन इलेक्ट्रोड की सरंध्रता मेट्रिक्स को एक निश्चित इलेक्ट्रोलाइट से मिलाने में सक्षम बनाता है। विशेष रूप से, जब छिद्र का आकार इलेक्ट्रोलाइट में (विघटित) आयन के आकार के करीब पहुंचता है, तो धारिता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। विद्युत प्रवाहकीय कार्बन सामग्री सुपरकैपेसिटर उपकरणों में प्रतिरोध हानि को कम करती है और चार्ज स्क्रीनिंग और कारावास को बढ़ाती है, माइक्रोपोरस सीडीसी इलेक्ट्रोड की पैकिंग घनत्व और उसके बाद की चार्ज भंडारण क्षमता को अधिकतम करना। सीडीसी इलेक्ट्रोड को जलीय इलेक्ट्रोलाइट्स में 190 एफ/जी और कार्बनिक इलेक्ट्रोलाइट्स में 180 एफ/जी तक की ग्रेविमेट्रिक कैपेसिटेंस उत्पन्न करने के लिए दिखाया गया है। मिलान आयन/छिद्र प्रणालियों के लिए उच्चतम समाई मान देखे जाते हैं, जो सुपरियोनिक अवस्था में छिद्रों में आयनों की उच्च-घनत्व पैकिंग की अनुमति देते हैं। हालाँकि, छोटे छिद्र, विशेष रूप से जब एक समग्र बड़े कण व्यास के साथ संयुक्त होते हैं, तो चार्ज/डिस्चार्ज साइक्लिंग के दौरान आयन गतिशीलता पर एक अतिरिक्त प्रसार सीमा लगाते हैं। सीडीसी संरचना में मेसोपोर की व्यापकता चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान अधिक आयनों को एक-दूसरे से आगे बढ़ने की अनुमति देती है, जिससे तेज स्कैन दर और बेहतर दर प्रबंधन क्षमताओं की अनुमति मिलती है। इसके विपरीत, नैनोकण कार्बाइड अग्रदूतों को लागू करने से, छोटे छिद्र चैनल उच्च इलेक्ट्रोलाइट गतिशीलता की अनुमति देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेज चार्ज/डिस्चार्ज दर और उच्च शक्ति घनत्व होता है।

गैस भंडारण और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग
TiC-CDC KOH या CO के साथ सक्रिय होता है2 21 भार% तक मीथेन को 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्च दबाव पर संग्रहित करें। 0.50-0.88 एनएम व्यास रेंज में सबनैनोमीटर छिद्रों वाले सीडीसी ने 7.1 मोल सीओ तक भंडारण दिखाया है2/किग्रा 1 बार और 0°C पर। सीडीसी 60 बार और -196 डिग्री सेल्सियस पर 3 wt.% हाइड्रोजन तक संग्रहीत करते हैं, सीडीसी सामग्रियों के रासायनिक या भौतिक सक्रियण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वृद्धि संभव है। बड़े सबनैनोमीटर छिद्र मात्रा के साथ SiOC-CDC 60 बार और -196 डिग्री सेल्सियस पर 5.5 wt.% से अधिक हाइड्रोजन संग्रहीत करने में सक्षम है, जो ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए 6 wt.% भंडारण घनत्व के अमेरिकी ऊर्जा विभाग के लक्ष्य तक पहुंचता है। उन स्थितियों में इस सामग्री के लिए 21.5 wt.% से अधिक मीथेन भंडारण घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से, सबनैनोमीटर व्यास और बड़े छिद्र मात्रा वाले छिद्रों की प्रबलता भंडारण घनत्व को बढ़ाने में सहायक होती है।

ट्राइबोलॉजिकल कोटिंग्स
वैक्यूम एनीलिंग (ईएसके) या सीआईसी सिरेमिक के क्लोरीन उपचार द्वारा प्राप्त सीडीसी फिल्में कम घर्षण गुणांक उत्पन्न करती हैं। SiC का घर्षण गुणांक, जो अपनी उच्च यांत्रिक शक्ति और कठोरता के लिए जनजातीय अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए शुष्क परिस्थितियों में ~0.7 से ~0.2 या उससे कम हो सकता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ग्रेफाइट शुष्क वातावरण में काम नहीं कर सकता है। सीडीसी का छिद्रपूर्ण 3-आयामी नेटवर्क उच्च लचीलापन और बढ़ी हुई यांत्रिक शक्ति की अनुमति देता है, जो लागू बल के तहत फिल्म के फ्रैक्चर को कम करता है। उन कोटिंग्स का अनुप्रयोग गतिशील सीलों में होता है। घर्षण गुणों को उच्च तापमान वाले हाइड्रोजन एनीलिंग और उसके बाद लटकते बांडों की हाइड्रोजन समाप्ति के साथ और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है।

प्रोटीन सोखना
मेसोपोरस संरचना वाले कार्बाइड-व्युत्पन्न कार्बन बायोफ्लुइड्स से बड़े अणुओं को हटा देते हैं। अन्य कार्बनों की तरह, सीडीसी में अच्छी जैव अनुकूलता होती है। रक्त प्लाज्मा से टीएनएफ-अल्फा, आईएल-6 और आईएल-1बीटा जैसे साइटोकिन्स को हटाने के लिए सीडीसी का प्रदर्शन किया गया है। ये जीवाणु संक्रमण के दौरान शरीर में जारी होने वाले सबसे आम रिसेप्टर-बाइंडिंग एजेंट हैं जो हमले के दौरान प्राथमिक सूजन प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं और सेप्सिस की संभावित घातकता को बढ़ाते हैं, जिससे उनका निष्कासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन जाता है। उपरोक्त साइटोकिन्स को हटाने की दरें और स्तर (30 मिनट के भीतर 85-100% हटा दिए गए) तुलनीय सक्रिय कार्बन के लिए देखी गई तुलना में अधिक हैं।

उत्प्रेरक समर्थन
क्लोरीन उपचार के दौरान Pt नैनोकणों को SiC/C इंटरफ़ेस में पेश किया जा सकता है (Pt के रूप में)3क्लोरीन3). कण सामग्री के माध्यम से फैलकर पीटी कण सतहों का निर्माण करते हैं, जो उत्प्रेरक समर्थन परतों के रूप में काम कर सकते हैं। विशेष रूप से, पीटी के अलावा, सोने जैसे अन्य महान तत्वों को छिद्रों में जमा किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नैनोकणों का आकार सीडीसी सब्सट्रेट के छिद्र आकार और समग्र छिद्र आकार वितरण द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे सोने या प्लैटिनम नैनोकण सतह कोटिंग का उपयोग किए बिना भी 1 एनएम से छोटे हो सकते हैं। विभिन्न सीडीसी में एयू नैनोकण (टीआईसी-सीडीसी, मो2सी-सीडीसी, बी4सी-सीडीसी) कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है।

कैपेसिटिव विआयनीकरण (सीडीआई)
चूँकि प्रयोगशाला अनुसंधान, उद्योग और उपभोक्ता अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर रासायनिक संश्लेषण के लिए विआयनीकृत पानी प्राप्त करने के लिए पानी का अलवणीकरण और शुद्धिकरण महत्वपूर्ण है, इस अनुप्रयोग के लिए झरझरा सामग्री के उपयोग में विशेष रुचि प्राप्त हुई है। कैपेसिटिव विआयनीकरण एक सुपरकैपेसिटर की समानता के साथ फैशन में संचालित होता है। जैसे ही एक आयन युक्त पानी (इलेक्ट्रोलाइट) पूरे सिस्टम में लागू क्षमता वाले दो छिद्रपूर्ण इलेक्ट्रोडों के बीच प्रवाहित होता है, संबंधित आयन दो टर्मिनलों के छिद्रों में एक दोहरी परत में इकट्ठा होते हैं, जिससे शुद्धिकरण उपकरण से निकलने वाले तरल में आयन सामग्री कम हो जाती है।. इलेक्ट्रोलाइट में आयनों के आकार से निकटता से मेल खाने के लिए कार्बाइड-व्युत्पन्न कार्बन की क्षमता के कारण, सीडीसी और सक्रिय कार्बन पर आधारित अलवणीकरण उपकरणों की साइड-बाय-साइड तुलना ने सक्रिय की तुलना में 1.2-1.4 वी रेंज में महत्वपूर्ण दक्षता वृद्धि देखी। कार्बन.

व्यावसायिक उत्पादन और अनुप्रयोग
औद्योगिक धातु क्लोराइड संश्लेषण के उप-उत्पाद के रूप में उत्पन्न होने के बाद, सीडीसी में निश्चित रूप से मध्यम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता है। वर्तमान में, केवल छोटी कंपनियाँ ही कार्बाइड-व्युत्पन्न कार्बन के उत्पादन और वाणिज्यिक उत्पादों में उनके कार्यान्वयन में संलग्न हैं। उदाहरण के लिए, स्केलेटन, जो टार्टू, एस्टोनिया में स्थित है, और कार्बन-यूक्रेन, जो कीव, यूक्रेन में स्थित है, के पास सुपरकैपेसिटर, गैस भंडारण और निस्पंदन अनुप्रयोगों के लिए छिद्रित कार्बन की एक विविध उत्पाद लाइन है। इसके अलावा, दुनिया भर में कई शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सीडीसी संरचना, संश्लेषण, या (अप्रत्यक्ष रूप से) विभिन्न उच्च-स्तरीय अनुप्रयोगों के लिए उनके अनुप्रयोग के बुनियादी अनुसंधान में लगे हुए हैं।

यह भी देखें

 * हाइड्रोजन भंडारण
 * हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था
 * नैनोटेक्नोलॉजी
 * नेनोसामग्री
 * नैनोइंजीनियरिंग
 * कार्बन के अपररूप

बाहरी संबंध

 * http://nano.materials.drexel.edu
 * http://skeletontech.com/
 * http://carbon.org.ua/